TRİKALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ ÜÇ FARKLI ENDODONTİK MATERYALİN SEBEP OLDUĞU KORONAL DİŞ RENKLEŞMESİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
TRİKALSİYUM SİLİKAT İÇERİKLİ ÜÇ FARKLI ENDODONTİK MATERYALİN SEBEP OLDUĞU KORONAL DİŞ RENKLEŞMESİNİN SPEKTROFOTOMETRİK ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazar: Yılmaz, Funda; Kalaycı, Aylin; Alav, Melis
Dergi: Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Vol. 28 No. 3, 2017
Anahtar kelimeler: Health Care Administration ; Sağlık Kurumları Yönetimi ; Bioaggregate,Biodentin,ProRoot MTA

Amaç;Bu çalışmada amaç trikalsiyum silikat içerikli materyallerin koronal dişrenklenmesine etkisinin spektofotometre ile değerlendirilmesidirGereç ve Yöntem; Bu çalışmada 50 adet maksiller santral diş kullanıldı. Dişlerrastgele 5 gruba (n=10) ayrıldı. Dişler 37 °C in %100 nemli ortamda bekletildi. Diş köklerinin apikal kısımları, mine-sementbirleşiminin 2 mm apikalinden elmas frezlerle uzaklaştırıldı. Ardından apikalgiriş, Gates Glidden frezler 1 numaradan 6 kadar kullanılarak genişletildi.Gruplar; Negatif kontrol grubu, Biodentin, Bioaggregate, ProRoot MTA ve Pozitifkontrol grubu (defibrine koyun kanı) olarak belirlendi. Reperatif materyal 2 mmkalınlıkta olacak şekilde kaviteye yerleştirilip cam iyonomer siman ile kavitegirişi kapatıldı. Renk ölçümünde Vita Easyshade Advance spektrofotometre kullanıldı.Materyaller yerleştirilmeden önce (T0), yerleştirildikten sonra 1. Hafta (T1),2. Hafta (T2), 1 ay (T3) ve 2 ay (T4) olmak üzere 5 defa ölçüm yapılarak renkdeğişim miktarları (∆E) değerlendirildi. CommissionInternationale de l'eclairage L*a*b* değişimleri her grup için ölçülerekkarşılaştırıldı.Bulgular; Negatif kontrol grubu,biodentin ve bioaggregate gruplarında, diş kronunda anlamlı derecede renkdeğişikliği görülmedi. Ayrıca bu gruplar ProRoot MTA ve Pozitif kontrolgrubuna göre daha az renkleşmeye sebep oldular .Pozitif kontrol grubu veProRoot MTA gruplarında 2 aylık değerlendirme sürecinde L* değerlerinin düştüğüve zaman ilerledikçe örneklerin renginin koyulaştığı gözlendi. Sonuç; Estetiğin önem kazandığı ön grup dişlerde, MTA’ya alternatif olarak, trikalsiyum silikat içerikli Biodentine veya Bioaggregate gibi dentin tamir materyalleri tercih edilebilir.Anahtar sözcükler: Bioaggregate,Biodentin, ProRoot MTA, SpektrofotometreIN VITROSPECTROPHOTOMETRIC ANALYSİS OF CORONAL TOOTH DISCOLORATION INDUCED BY THREE DIFFERENTTRICALCİUM SILICATE BASED ENDODONTIC MATERIALSABSTRACTAim;. The aim of this study is toevaluate the coronal tooth discoloration caused by the materials used in suchapplications, by using spectrofotometre. Materialand Methods; Fiftyextracted human maxillary central incisor teeth were used in this study. Teeth were randomly assigned into 5 groups (n = 10) andstored in saline solution at 37 °C in 100% humidity. Apical part of theroot, was removed 2 mm below the semento-enamel junction. Then apical accesscavity was made in 5 groups and prepared byusing Gates Glidden files (Dentsply, Maillefer, USA)at number 1 to 6. The groups were as follows: Negative control group,Biodentin, Bioaggregate, ProRoot MTA and Positive control group (bovine animalblood). A 2-mm-thick increment ofreparative material was placed on the pulpal floor, covered by glassionomer cement. Color change was evaluated with Easyshade AdvanceSpectrophotometer at 5 time points: day 0 (T0), day7 (T1), day 14 (T2), 1 month(T3) and 2 months (T4). Changes in CommissionInternationale de l'eclairage L*a*b* were measured for each experimental groupand compared with each other.Results; There were no significantdifferences between negative control group, biodentin and bioaggregate group. These groups produced significantlyless discoloration than ProRoot MTA and positive control group.There were significant drops in the values of L* from T0 to T4 in the Positivecontrol group and ProRoot MTA group. The values decreased over time as thesamples became darker..Conclusions; Tricalcium Silicate basedmaterials such as Biodentine or Bioaggregate can be prefer instead of MTA inthe anterior teeth, where the esthetic outcome is very important. Keywords; Bioaggregate, Biodentin, ProRoot MTA,Spectrophotometre

Amaç;Bu çalışmada amaç trikalsiyum silikat içerikli materyallerin koronal dişrenklenmesine etkisinin spektofotometre ile değerlendirilmesidirGereç ve Yöntem; Bu çalışmada 50 adet maksiller santral diş kullanıldı. Dişlerrastgele 5 gruba (n=10) ayrıldı. Dişler 37 °C in %100 nemli ortamda bekletildi. Diş köklerinin apikal kısımları, mine-sementbirleşiminin 2 mm apikalinden elmas frezlerle uzaklaştırıldı. Ardından apikalgiriş, Gates Glidden frezler 1 numaradan 6 kadar kullanılarak genişletildi.Gruplar; Negatif kontrol grubu, Biodentin, Bioaggregate, ProRoot MTA ve Pozitifkontrol grubu (defibrine koyun kanı) olarak belirlendi. Reperatif materyal 2 mmkalınlıkta olacak şekilde kaviteye yerleştirilip cam iyonomer siman ile kavitegirişi kapatıldı. Renk ölçümünde Vita Easyshade Advance spektrofotometre kullanıldı.Materyaller yerleştirilmeden önce (T0), yerleştirildikten sonra 1. Hafta (T1),2. Hafta (T2), 1 ay (T3) ve 2 ay (T4) olmak üzere 5 defa ölçüm yapılarak renkdeğişim miktarları (∆E) değerlendirildi. CommissionInternationale de l'eclairage L*a*b* değişimleri her grup için ölçülerekkarşılaştırıldı.Bulgular; Negatif kontrol grubu,biodentin ve bioaggregate gruplarında, diş kronunda anlamlı derecede renkdeğişikliği görülmedi. Ayrıca bu gruplar ProRoot MTA ve Pozitif kontrolgrubuna göre daha az renkleşmeye sebep oldular .Pozitif kontrol grubu veProRoot MTA gruplarında 2 aylık değerlendirme sürecinde L* değerlerinin düştüğüve zaman ilerledikçe örneklerin renginin koyulaştığı gözlendi. Sonuç; Estetiğin önem kazandığı ön grup dişlerde, MTA’ya alternatif olarak, trikalsiyum silikat içerikli Biodentine veya Bioaggregate gibi dentin tamir materyalleri tercih edilebilir.Anahtar sözcükler: Bioaggregate,Biodentin, ProRoot MTA, SpektrofotometreIN VITROSPECTROPHOTOMETRIC ANALYSİS OF CORONAL TOOTH DISCOLORATION INDUCED BY THREE DIFFERENTTRICALCİUM SILICATE BASED ENDODONTIC MATERIALSABSTRACTAim;. The aim of this study is toevaluate the coronal tooth discoloration caused by the materials used in suchapplications, by using spectrofotometre. Materialand Methods; Fiftyextracted human maxillary central incisor teeth were used in this study. Teeth were randomly assigned into 5 groups (n = 10) andstored in saline solution at 37 °C in 100% humidity. Apical part of theroot, was removed 2 mm below the semento-enamel junction. Then apical accesscavity was made in 5 groups and prepared byusing Gates Glidden files (Dentsply, Maillefer, USA)at number 1 to 6. The groups were as follows: Negative control group,Biodentin, Bioaggregate, ProRoot MTA and Positive control group (bovine animalblood). A 2-mm-thick increment ofreparative material was placed on the pulpal floor, covered by glassionomer cement. Color change was evaluated with Easyshade AdvanceSpectrophotometer at 5 time points: day 0 (T0), day7 (T1), day 14 (T2), 1 month(T3) and 2 months (T4). Changes in CommissionInternationale de l'eclairage L*a*b* were measured for each experimental groupand compared with each other.Results; There were no significantdifferences between negative control group, biodentin and bioaggregate group. These groups produced significantlyless discoloration than ProRoot MTA and positive control group.There were significant drops in the values of L* from T0 to T4 in the Positivecontrol group and ProRoot MTA group. The values decreased over time as thesamples became darker..Conclusions; Tricalcium Silicate basedmaterials such as Biodentine or Bioaggregate can be prefer instead of MTA inthe anterior teeth, where the esthetic outcome is very important. Keywords; Bioaggregate, Biodentin, ProRoot MTA,Spectrophotometre